aus den Siebenbiiiger GoUlei/.eii zu gewinnen. 737 



Der Rückstand, bestehend aus schwefelsaurem Blei, Gold, Gyps 

 und sonstiger Bergart, wurde mit dem doppelten Gewichte einer 

 Mischung gleicher Tiieile kohlensauren Kali und Natron einge- 

 schmolzen, und der erhaltene Regulus auf grossen Capellen abge- 

 trieben, wodurch ein Goldkorn von nahe 2 Loth erhalten wurde. 



Nach diesem letzten Versuche, welcher Aussicht auf Anwendung 

 im Grossen zuliess, wurde, ehe noch diese Manipulation einge- 

 leitet ward, ein Versuch mit einer kleineren Quantität, aber mit 

 einem viel reineren Materiale, nämlich mit 14'/^ Loth derbstem 

 Blättererze, das dem gewöhnlichen Schliche besonders beigegeben 

 war, angestellt. 



Versuch 9. 



Das Vorfahren war dasselbe, wie bei dem vorhergehenden 

 Versuche; die Zersetzung gelang vollständig, und aus dem Rück- 

 stande wurde 1 Loth Gold oder 6-89 pCt. der angewandten Menge 

 Erz gewonnen. Das Tellur wurde durch Zink gefällt und wog nach 

 dem Trocknen 2 Loth 2y. Quintel oder 18-10 pCt. Obgleich nicht 

 erwartet werden konnte, dass die mit einer Quantität von beinahe 

 Va Pfund Materiale erhaltenen Resultate, mit denen einer quantita- 

 tiven analytischen Bestimmung der Bestandtheile des Blättererzes 

 übereinstimmen würden, waren sie doch in gewisser Beziehung so 

 befriedigend ausgefallen, dass mit einer grösseren Sicherheit an die 

 Versuche im Grossen gegangen werden konnte. 



Zu diesem Ende wurde mir mit der grössten Bereitwilligkeit 

 von dem Vorstande der k. k. Hauptmünze , Herrn Regierungsrathe 

 Hassenbauer, in dem zweckmässig eingerichteten Locale der 

 AtTiniranstalt, eine Abtheilung darin zur Disposition gestellt. In dem 

 daselbst befindlichen Goldscheidekessel von Gusseisen und 3 Kubik- 

 schuhen Rauminhalt, konnten ganz bequem 2S und noch mehr Pfund 

 Schlich auf einmal in Arbeit genommen werden. 



Die sämmtlichen Vorrichtungen bestanden: 



1. In diesem Kessel, welcher mit einem bleiernen Deckel ver- 

 sehen war, worin zwei Öffnungen sich befanden, die eine als Arbeits- 

 loch, die andere für eine bleierne Röhre, welche in eine Lutte mündete, 

 die mit der gut ziehenden Esse in Verbindung stand , durch welche 

 das im Laufe des Processes sich entwickelnde schwefligsaure Gas 

 und der Schwefelsäuredampf so vollständig fortgeführt werden, dass 

 man während der Manipulation davon gar nicht belästigt wird. Der 



